2918. No; 1i. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLÓSUNGEN. 53 
Prozent S in Roheisen Prozent S in Schlacke 
mone lemp, Ca, 15000 . . = » . 2'004 0.43 
Etwas niedrigere Temp., ungefähr 1425? 0.030 0.40 
Niedrige Temp, ungefähr 1300? . . . 0.15 0.27 
Über die Temperatur-Angaben: Bei einem Ausschlag unter ,hoher Temperatur" wurde 
die Temperatur der aus dem Ofen fließenden Schlacke mit optischem Pyrometer zu 1511? 
gemessen; die Temperatur des gleichzeitig aus dem Ofen fließenden Roheisens betrug un- 
gefähr 1470°. — Die zwei anderen Temperatur-Angaben, bezw. ungefähr 1425? und 1300°, 
beruhen auf Schátzungen, die sich jedoch z. T. auf einige Pyrometer-Messungen stützen. 
— Die Abhängigkeit des S-Gehaltes im Roheisen von der Temperatur zeigt sich u. a. durch 
die beinahe mathematisch genau umgekehrte Proportionalität zwischen dem S- und dem 
Si-Prozent in dem Roheisen (hohe Temperatur gibt Spuren bis 0.005 9/9 S, aber andrerseits 
ca. 1.5—2 0/5 Si im Roheisen; niedrige Temperatur bei derselben Beschickung dagegen ca. 
0.15 %9 S, aber nur 0.01 —0.06 9/9 Si im Roheisen). — Die Angaben über den S-Prozent 
der Schlacken bei verschiedener Ofentemperatur beruhen z. T. auf Interpolationen zwischen 
S-Bestimmungen in einer Reihe Schlacken. 
Bei relativ niedriger Ofentemperatur, wie etwa 1300°, wird das 
Eisen der Beschickung bei dem Hochofenprozef nicht vollständig redu- 
ziert; es resultiert somit (bei «unreinem Betriebe») eine Hochofenschlacke 
mit einigen, meist 3 bis 5, bisweilen sogar noch mehreren Przt. FeO; siehe 
z. B. die Analysen Nr. 63— 65. 
Bei dem «unreinen Betriebe» entsteht erfahrungsmäßig ein relativ 
S-reiches (oder FeS-reiches) Roheisen und dementsprechend eine relativ 
RS-arme Schlacke. Dies mag im wesentlichen auf der Verschiebung des 
Teilungskoeffizienten bei niedriger Temperatur beruhen. 
Dabei mag aber auch folgendes bemerkt werden: Das in den bei 
hoher Temperatur gefallenen Schlacken, mit nur etwa 0.5 %/) FeO, ausge- 
schiedene Sulfid besteht zufolge meiner Untersuchungen aus CaS oder 
(Ca, Mn)S, nur mit einer minimalen isomorphen Beimengung von Fes 
(eventuel auch von MgS). Schon bei einigen Przt. FeO in der Silikat- 
schmelze bildet sich dagegen, wie wir unten erórtern werden, nicht ein 
Ca-Sulfid, sondern FeS (oder vielleicht (Fe, R)S, wo R nur in geringer 
Menge vertreten ist). Und die Löslichkeit der beiden Sulfide, einerseits 
Ca-Sulfid und andrerseits Fe-Sulfid, mag in Silikatschmelzen von annáhernd 
derselben Zusammensetzung, jedoch mit einer Verschiebung von dem Ver- 
hältnis CaO : FeO, selbst bei dergleichen Temperatur etwas verschieden sein. 
Um die Abhängigkeit des Teilungskoeffizienten von der Azidität der 
Schlacken zu beleuchten, bemerken wir, daß bei basischen und CaO-reichen 
Schlacken (mit ungefähr 3o %, SiO;) und gleichzeitig hoher Ofentempera- 
tur (1500? bis 1600?) nur etwa 1 Przt, gelegentlich sogar weniger als 1 Przt. 
